J URNAL T EKNOLOGI DAN M ANAJEMEN - V OL . 19 N O . 1 (2021) 27-32

## Jurnal Teknologi dan Manajemen
ISSN (Print) 1693-2285

## SINTESIS DAN KARAKTERISASI N DOPED TiO 2
(N/TiO 2 ) NANOTUBE SERTA UJI AKTIVITAS FOTOKATALISIS TERHADAP ZAT WARNA RHODAMIN B
Ida Nur Apriani 1 , Jarnuzi Gunlazuardi 2
1 Politeknik STMI Jakarta, Jl Letjend Suprapto No 26, Jakarta Timur, 10510, Indonesia
2 Universitas Indonesia, Jalan Margonda Raya Kampus Baru UI, Depok, 16424, Indonesia

## I NFORMASI A RTIKEL

## A B S T R A K
Diterima           : 2 Maret 2021
Direvisi            : 17 Maret 2021 Diterbitkan       : 08 April 2021
Telah  dilakukan  sintesis  fotokatalis  N/TiO 2 bermofologi nanotube dengan  metode  anodisasi menggunakan  ammonium  nitrat  (NH 4 NO 3 )  sebagai  sumber  dopan  pada  berbagai  variasi konsentrasi  (0,5M  ,  1M,  2M),  dilanjutkan  dengan  kalisinasi  pada  suhu  450 0 C  selama  2  jam untuk  mendapatkan  fasa  kristal  anatase.  Karakterisasi  dilakukan  menggunakan Scanning Electron Miscroscopy (SEM), Fourier Transform Infra Red (FT-IR), X-ray Diffraction (XRD), dan DRS ( Diffused Reflectant Spectrometry) UV-Vis. Pengujian Linear Sweep Voltametri dan Multi  Pulse  Anperiometri  pada  fotokatalis  N/TiO 2 telah  berhasil  diterapkan  untuk  degradasi senyawa  Rhodamin  B  menggunakan  sinar  UV  maupun  sinar  tampak.  Aplikasi  dari  uji fotoelektrokatalisis menggunakan sinar tampak untuk N/TiO 2 -NT memberikan hasil eliminasi sebesar  47,86%,  sedangkan  bila  menggunakan  TiO 2 nanotube tanpa  dopan  eleminasi  hanya sebesar  25,49%.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  proses  doping  yang  dilakukan  telah  berhasil menyisipkan  nitrogen  ke  dalam  matrik  TiO 2 nanotube dan memperbaiki  kinerja fotokatalisis nya di daerah sinar tampak.
K ATA K UNCI
Fotokatalisis, Karakterisasi, N doped TiO 2 nanotube, Sintesis, TiO 2 nanotube

## K ORESPONDENSI
E-mail Author Korespondensi: ida.nurapriani@gmail.com E-mail Co-Author: jarnuzi@ui.ac.id

## PENDAHULUAN
Seiring berkembangnya sektor industri saat ini menyebabkan  peningkatan  penggunaan  zat  warna  yang dapat  mencemari  lingkungan.  Pembuangan  limbah berwarna  ke  lingkungan  merupakan  sumber  pencemaran dan  dapat  menimbulkan  bahaya,  efek  toksik  dan mengurangi  penetrasi  cahaya  di  perairan  yang  tercemar (Prado  dkk,  2008).  Banyak  metode  teknologi  yang digunakan  untuk  mengatasi  permasalahan  limbah  warna ini, seperti metode klorinasi, biodegradasi dan ozonisasi. . Metode  tersebut  membutuhkan  biaya  operasional  yang cukup  mahal  sehingga  kurang  efektif  diterapkan  di Indonesia.
Salah  satu  cara  alternatif  yang  mulai  banyak  diusulkan untuk menangani masalah pencemaran zat warna ini adalah dengan  menggunakan  fotokatalisis.  Reaksi  fotokatalisis dapat diterapkan sebagai teknik dalam reparasi lingkungan
yang  dapat  menggunakan  sinar  matahari  yang  tak  ada habisnya sebagai sumber energinya.
Ada  beberapa  penelitian  terkait  TiO 2 bermorfologi nanotube  yang  didoping  maupun  tidak  didoping  dengan berbagai metode perlakuan yaitu :
1. You Caho Tang  et al  (Yu Chao Tang  et al., 2011) telah  berhasil  mensintesis  TiO 2 yang  didoping Nitrogen  dengan  TiO 2 sebagai  prekursor  dan beberapa  senyawa  sumber  Nitrogen  seperti  NH 4 F, NH 4 HCO 3 , NH 3 .H 2 O, NH 4 NO 3 , NH 4 COOCH 3 , dan CH 4 N 2 O 8 .
2. Nicholas  T.  Nolan  et  al  (Nicholas  T.  Nolan  et  al., 2012)  melaporkan  untuk  mempelajari  aktivitas fotokatalitik  cahaya  tampak  dari  titanium  dioksida yang  didoping  nitrogen,  interaksi  antara  sumber dopan nitrogen dan prekursor titania selama sintesis sol-gel  diselidiki.  N-TiO 2 disintesis  menggunakan metode  sol-gel  menggunakan  1,3-diaminopropane sebagai  sumber  nitrogen.  degradasi  fotokatalitik metilen  biru  dan  4-klorofenol  adalah  dilakukan  di
bawah iradiasi dari bola lampu rumah tangga (60W) dan masing-masing menggunakan ruang Q-sun solar chamber.  N–TiO 2 disiapkan  pada  suhu  500◦C menunjukkan  jumlah  aktivitas  tertinggi,  dengan menggunakan  Degussa  P25  TiO 2 yang  terbilang mahal dari jenis bahan baku TiO 2 .
3. Studi  pembangkitan  hidrogen  dengan  bantuan sintesis TiO 2 bermorfologi nanotube dengan metode anodisasi (rapid breakdown anodization) menghasilkan  Aktivitas  fotokatalitik tertinggi  yaitu diamati  pada  1,25%  dan  2,5%  dari  muatan  Pt. Sebuah  transformasi  fase  anatase  menjadi  rutil diamati  pada  5%  Pt,  dapat  dianggap  berasal  dari penghapusan  kisi  yang  signifikan  regangan  akibat pengikatan  partikel  platina  pada  permukaan  TiO 2 nanotube (Antony Rajini P. et al., 2012).
4. Ratnawati et al (Ratnawati et al., 2015) menjelaskan TiO 2 bermorfologi nanotube tidak  berkembang dengan baik terhadap sinar tampak dan variasi dalam teknik  annealing  secara  signifikan  mempengaruhi peningkatan  sifat  doping  TNTAs.  Sintesis  TNTAs annealing  dibawah  atmosfer  atau  H 2 tidak  hanya mengkonversi  amorf  ke  fase  anatase,  tetapi  juga membantu dalam menggabungkan karbon / nitrogen ke ke matrik TNTAs, serta
5. Aritonang  et  al  (Aritonang  et  al.,  2018)  juga menjelaskan TiO 2 nanotube dan TiO 2 yang didoping Ag /  Nitrogen menunjukkan peningkatan degradasi fotoelektrokatalitik (PEC) yang signifikan pada biru metilen  (MB),  sekitar  92%  selama  240  menit.  di bawah  iradiasi  cahaya  tampak.  Konstanta  kinetika TiO 2 yang didoping Ag / N elektroda sekitar 9 kali lebih tinggi dari TiO 2 saja.
Berdasarkan pengetahuan di atas maka peneliti melakukan serangkaian  percobaan  untuk  memodifikasi  TiO 2 .  Salah satu teknik yang dianggap efektif yaitu teknik doping yang prinsipnya adalah menyisipkan dopan pada matriks katalis sehingga  memiliki  celah  energi  cahaya  lebih  kecil,  yang setara dengan energi cahaya tampak.
Pada  Peneltian  ini,  hasil  dari  fotokatalis  TiO 2 dengan metode  anodisasi  yang  telah  terdoping  nitrogen  ini memiliki  absorpsi  yang  kuat  pada  daerah  cahaya  tampak untuk  degradasi  dari p-nitrophenol,  Rhodamin  B dan methyl orange dengan sinar UV maupun irradiasi dengan sinar matahari.

## METODE
a. Alat dan Bahan
Alat  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah backer glass 20  ml, Pengaduk  magnet , Kertas  abrasif CC1500/CC2000 , magnetic stirrer , sonikator, tanur, oven, kotak  reactor  fotokatalisis,  lampu  UV  12  watt,  lampu Philips 120 W, dan Power Supply DC 60 Volt, potensiostat (Edaq  model  EA401).    Kemudian  karakterisasi  dengan
Instrumen  yang  digunakan  adalah, Diffused  Reflectance Spektrofotometer UV-Vis (DRS-UV Vis Shimadzu 2550), Scanning Electron Miscroscopy (SEM-Phillips XL30), X- ray Diffraction (XRD-Philips  PW  1710), Fourier Transform  Infra  Red (FT-IR  Prestige  21  Shimadzu). Bahan  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  plat Titanium  (Ti)  (Baoji  Jinsheng  Metal  Material  Co,  purity 99.6%,  ketebalan  0,3 mm),  aquades  (H 2 O),  aseton  teknis (CH 3 COCH 3 ),  Etanol  teknis  96%  (C 2 H 5 OH),  ammonium fluorida (NH 4 F)  (Merck), stainless  steel (504),   NH 4 NO 3 (merck), KOH (merck) Etilen Glikol (merck), Platina (Pt), elektroda Ag/AgCl dan zat warna Rhodamin B (merck).
b. Prosedur
• Sintesis  TiO 2 Nanotube  dan  Doping  Nitrogen  ke dalam TiO 2 : TiO 2 nanotube disintesis menggunakan plat  Titanium  melalui  metode  anodisasi.  Plat  Ti dipotong  dengan  ukuran  45  x  10  mm,  kemudian diamplas menggunakan kertas abrasif CC1500 sampai CC2000 Selanjutnya dilakukan sonikasi dalam aseton, etanol, dan aquades masing-masing selama 30 menit. Setelah proses cleaning dilakukan, plat Ti dikeringkan dalam oven pada suhu 60°C. Plat Ti yang sudah bersih dan  kering  digunakan  sebagai  anoda  dan stainless steel sebagai katoda, keduanya dirangkai pada sistem elektrokimia  dengan  jarak  sekitar  1,5  cm  dan dihubungkan  dengan power  supply .  Jarak  ini  dipilih dengan  mempertimbangkan  ukuran  reaktor  dan morfologi TNTA yang akan diproduksi (Liu H. et al., 2010),    Elektrolit  yang  digunakan  adalah  larutan  20 mL  etilen  glikol  yang  mengandung  0,3%  NH 4 F  dan 2%  H 2 O,  diaduk  dengan  bantuan magnetic  stirrer (Aritonang et al., 2018). Proses anodisasi berlangsung selama  1  jam  dengan  potensial  konstan  40  V  dan Variasi  arus terhadap waktu  selama anodisasi  dicatat dan diamati melalui alat power supply. Hasil anodisasi dibilas dengan aquades dan dikeringkan. Lapisan film TiO 2 yang  terbentuk  dikalsinasi  pada  suhu  450°C selama  2  jam  dengan  laju  kenaikan  suhu  2°C/menit. Perlakuan yang sama terhadap sintesis TiO 2 nanotube dengan penambahan larutan NH 4 NO 3 variasi konsentrasi  (0,5M  ,  1M  dan  2M)  sebagai  sumber dopan  dengan  metode  anodisasi  serta  potensial konstan  sebesar  40  V  selama  1  jam.  Lapisan  film N/TiO 2 yang  terbentuk  dikalsinasi  pada  suhu  450°C selama 2 jam dengan laju kenaikan suhu 9°C/menit.
• Karakterisasi    : Karakterisasi  dilakukan  terhadap TiO 2 nanotube dan  TiO 2 nanotube yang  di  doping nitrogen (N/TiO 2 -NT). Scanning Electron
Miscroscopy  ( SEM)  digunakan  untuk  melihat morfologi nanotube Gugus fungsi yang terdapat pada TiO 2 nanotubes dan  N/TiO 2 -NT  hasil  sintesis ditentukan  dengan  menggunakan  FT-IR.  XRD digunakan  untuk  menentukan  struktur  kristal  TiO 2 nanotube . Diffused Reflectance Spektrofotometer UV- Vis  (DRS  UV-Vis)  digunakan  untuk  menentukan
besarnya energi celah pada TiO 2 nanotube . Pengukuran  konsentrasi  larutan Rhodamin  B setelah degradasi  dianalisis  menggunakan  spektrofotometer UV-Vis.
• Pengujian  Fotoelektrokimia  dan  Uji  Aktivitas Fotokatalisis : Untuk pengujian fotoelektrokimia dan uji  aktivitas  fotokatalisis  dari  arus  listrik  yang diakibatkan  oleh  cahaya  (foton)  atau  disebut  juga dengan photocurrent diukur  dengan  menggunakan alat potensiostat (Edaq model EA401). TiO 2 nanotube dirangkai dalam sistem elektrokimia sebagai elektroda kerja yang dihubungkan dengan kabel berwarna hijau, plat  Pt  yang  berfungsi  sebagai  elektroda counter dihubungkan  dengan  kabel  berwarna  merah,  dan Ag/AgCl  yang berfungsi  sebagai  elektroda reference dihubungkan  dengan  kabel  berwarna  hitam.  Ketiga elektroda tersebut dicelupkan dalam larutan elektrolit KOH 0,1 M dalam air untuk pengukuran photocurrent dengan  metode  Linear  sweep  voltametri  (LSV)  pada alat  potensiostat  (Edaq  model  EA401),  tersebut dicelupkan dalam larutan elektrolit KOH 0,1 M dalam air  untuk  pengukuran  photocurrent  dengan  metode Linear sweep voltametri (LSV) pada alat potensiostat (Edaq model EA401), untuk memenetukan arus pada elektroda  kerja  terukur  di  saat  potensial  antara elektroda  kerja  dan  reference  di sweep secara  linear terhadap waktu (Surahman, H. 2014). Untuk menguji arus  yang  terjadi,  dilakukan  dengan  disinari  lampu visible (Philips, 120 Watt).
Aktivitas fotokatalitik dihasilkan dengan menggunakan  iluminasi  cahaya  tampak,  sehingga mengeliminasi pewarna Rhodamin B (Rh B). Sebagai perlakuan  awal,  permukaan  spesimen  diiradiasi dengan cahaya tampak intensitas tinggi (lampu philips 120  watt  selama  60  menit  untuk  menghilangkan  zat organic). Setelah itu, spesimen direndam  dalam 5mg L −1 Rh  B  dengan  larutan  0,1  M  KOH  terjadi penyerapan  molekul  Rh  B  ke  permukaan  Aktivitas fotokatalitik dengan mengukur absorbansi Rh B pada 550  nm  selama  iradiasi  setiap  10  menit,  selama  60 menit  menggunakan  analitik  spektrofotometer  UV- Vis (Shimadzu, Jepang).

## HASIL DAN DISKUSI
a. Analisa SEM
Gambar  1  memperlihatkan  morfologi  SEM  (a)  TiO 2 -NT dan (b) N/TiO 2 -NT menggunakan metode anodisasi  yang dihasilkan pada 40 V selama 2 jam dalam larutan elektrolit etilen glikol yang mengandung 0,3% NH 4 F, kadar air 2% dan  annelead  dengan  suhu  450°  C  selama  2  jam. Sedangkan  untuk  N  /  TiO 2 Gambar  1  (b)  menunjukkan perlakuan  yang  dihasilkan  sama  dengan  TiO 2 -NT  tetapi pada  peningkatan  larutan  elektrolit  etilen  glikol  yang
mengandung NH 4 NO 3 (0,5M, 1M, dan 2M) dan annelead dengan suhu 450 ° C selama 2 jam. Sedangkan untuk N / TiO 2 Gambar  1  (b)  menunjukkan  perlakuan  yang dihasilkan sama dengan TiO 2 -NT tetapi pada peningkatan larutan elektrolit etilen glikol yang mengandung NH 4 NO 3 (0,5M,  1M,  dan  2M)  dan  annelead  dengan  suhu 450  °  C selama 2 jam.
Gambar 1. Morfologi SEM (a) TiO 2 -NT (b) N/TiO 2 -NT TiO 2 -NT atau N / TiO 2 -NT (1M) dengan struktur tubular baik sesuai dengan ukuran nanometer (Regonini D. et al., 2008). Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi bentuk morfologi tersebut adalah jarak antar elektroda, komposisi elektrolit, durasi anodisasi, dan potensial yang digunakan.
Gambar 2. Profil perubahan terhadap waktu selama proses anodisasi pada potensial 40 V dan waktu 60 menit
Bagian I, pada gambar 2 menunjukkan terjadi penurunan arus yang sangat  signifikan dari 58,2 mA hingga 8,1 mA dalam waktu 30 detik. Reaksi pembentukan lapisan oksida TiO 2 secara elektrokimia dapat dituliskan sebagai  berikut (Bai J. et al., 2008):
Ti + 2H 2 O TiO 2 + 4H+ + 4e - (1)
Bagian II, pada gmbar 2 menunjukkan  kenaikan arus yang terukur  dari  menit  ke  dua  sampai  menit  ke-20  yang mengindikasikan  terjadinya  pelarutan  sebagian  lapisan
0 10 20 30 40 50 60 0 600 1200 1800 2400 3000 3600 C u rren t (m A /cm ^ 2 )
Time (s)
30 10 20 30 40 50 60 70 80 0 200 400 600 800 1000 1200 Ti Ti Ti A A Ti A A Ti Ti A A in te n c it y (a u )
TiO 2 nanotube N/TiO 2 nanotube 0 5 10 15 20 25 200 400 600 800 %R wavelenght (nm) 0 5 10 15 20 25 30 0 200 400 600 800 %R wavelenght (nm) N/TiO2(1M) N/TiO2(2M) N/TiO2(0.5M)
oksida sehingga membentuk pori-pori akibat ion H + dan F -
(pelarut  kimia  pada  lapisan nanotube jika  logam  yang terbentuk  dapat  larut  dalam  air)  dengan  reaksi  sebagai berikut:
TiO 2 + 6F - + 4H + [TiF6] 2 - + H 2 O    (2) Bagian III, pada gambar 2 menunjukkan penurunan respon arus secara perlahan menandakan terjadinya keseimbangan antara  pembentukan  oksida  dan  disolusi  oksida  yang menghasilkan  struktur nanotube telah  terbentuk  baik, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.
b. Analisa FT-IR
Pada  gambar  3  mengindikasikan  keberadaan  gugus  Ti-N pada  puncak  serapan  450-500  cm -1 dan  O-N-O  ditandai adanya  puncak  serapan  1360cm -1 (vibrasi  ulur  simetris) dan  pada  puncak  serapan  1500an  cm -1 (vibrasi  ulur asimetris) (Aritonang et al., 2018).
Gambar 3. Spektrum FTIR TiO 2 -NT dan N/TiO 2 -NT
Keberadaan  gugus  hidroksil  pada  permukaan  TiO 2 merupakan  hal  yang  banyak  diamati  para  peneliti,  baik berasal  dari  gugus  titanil  sebagai  –OH  terminal  dari  fasa kristal  TiO 2 maupun  dari  air  yang  terserap  pada permukaan.  Sementara  itu  munculnya  serapan  yang mengindikasikan  keberadaan  gugus  Ti–N  dapat  menjadi petunjuk keberhasilan penyisipan nitrogen ke dalam matrik TiO 2 .

## c. Analisa XRD
Puncak-puncak  yang  didapatkan  dari  data  pengukuran kemudian  dicocokkan  dengan  interpretasi  data  standar difraksi sinar-X (JCPDS). Pada gambar 4 merupakan hasil XRD pada tiap sampel.
Sintesis  TiO 2 nanotube diiradiasi  dengan  sumber  cahaya Cu  Kα  (1,5406  Å)  dan  rentang  2θ  20-80°.  Pola  difraksi hasil sintesis TiO 2 dan N / TiO 2 dibandingkan dengan data JCPDS  No.  00-021-1272.  untuk  struktur  anatase  dan JCPDS No. 00-044-1294 untuk logam titanium. Gambar 4 menunjukkan  pola  difraksi  TiO 2 dan  N  /  TiO 2 setelah dikalsinasi.  Ukuran  kristal  dihitung  pada  2θ  dengan intensitas  tertinggi  pada  25.2503  dan  25.6130  (23.8  dan 26.7 nm) untuk TiO 2 dan N / TiO 2 dari anatase kristal yang diperoleh (Ratnawati et al., 2015).
d. Analisa Spektra DRS UV-Vis
Hasil  pengukuran  spektra  DRS  UV-Vis  dilihat  dari  nilai band  gap pada  fotokatalisis  yang  diperoleh,  dapat ditentukan  menggunakan  persamaan  Kubelka-Munk function F(R) and plot Tauc di bawah ini :
F / (R)   =  K/S  =   (1 − R) 2 /2𝑅 (3)
Nilai F mempunyai hubungan dengan energi foton melalui persamaan:
F/(R)   =  A (hʋ − Eg) 𝑛 2 ⁄ (4)
Gambar 5. % R  (a) TiO 2 -NT (b) N/TiO 2 -NT
Dengan  memplotkan  Semikonduktor TiO 2 terhadap F(R) dengan  hv  menunjukkan  daerah  linier  tepat  di  atas  tepi penyerapan optik (Surahman H, 2014). Ekstrapolasi bagian linier  dari  plot  Tauc  ke  sumbu  hv  menghasilkan  energi celah  pita (Eg) dari  fotokatalis  seperti  yang  dapat digambarkan  pada  gambar  5.  Seperti  yang  ditunjukkan pada  gambar  5,  semua  fotokatalis  mengalami  penurunan nilai band gap .

## 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 -0.5 -0.3 -0.1 0.1 0.3 0.5 0.7 p h ot oc u rr e n t d e n si ty
(m A /cm ^2 ) potential,  V vs Ag/AgCl N/TiO2 (2M ) N/TiO2 (1M) N/TiO2 (0.5M)
TiO2 nanotubes Vis
Tabel 1. Nilai band gap TiO 2 nanotube , dan N/TiO 2 nanotube Matrik Metode Anodisasi Fotokatalis Konsentrasi sumber dopan NH 4 NO 3 0 M 0,5M 1M 2M TiO 2 3,18 - - - N/TiO 2 - 2,975 2,979 3,01
Berdasarkan data nilai band gap yang diperoleh pada tabel 1 menunjukan bahwa TiO 2 nanotube yang telah didoping dengan nitrogen akan menghasilkan band gap yang lebih rendah  dibandingkan  dengan  TiO 2 nanotube yang  tanpa didoping dengan nitrogen. Nilai band gap terkecil adalah sebesar 2,98 eV pada N/TiO 2 (1M). Hal ini menunjukkan penyerapan  yang  lebih  baik  di  daerah  cahaya visible (Mohapatra S.K. et al., 2007).
e. Pengujian  Fotoelektrokimia  dan  Uji  Aktivitas Fotokatalisis
Arus  listrik  yang  diakibatkan  oleh  cahaya  (foton)  atau disebut  juga  dengan photocurrent diukur  dengan menggunakan potensiostat. TiO 2 nanotube ataupun N/TiO 2 nanotube sebagai  photoanoda  dalam  larutan  elektrolit KOH 0,1 M disinari iluminasi cahaya tampak. Hasil TiO 2 nanotube maupun N/TiO 2 -NT ditunjukkan pada gambar 6, Voltamogram    Penggabungan  TiO 2 -NT  dengan  N/TiO 2 nanotube menunjukkan photocurrent dari N/TiO 2 -NT saat disinari  lampu visible .  ketika  lampu visible dinyalakan, respon arus dengan steady state yang ditunjukkan masing- masing  sebesar  0,42,  0,58  mA,  0,63  mA.  0,82  mA.  Dari gambar  terlihat  bahwa  respon  arus  TiO 2 nanotube lebih rendah, dibandingkan dengan N/TiO 2 nanotube serta TiO 2 yang  didoping  nitrogen  dapat  memperbaiki  respon  TiO 2 terhadap sinar visible (L. Gomathi Devi et al., 2013).
Gambar 6. Voltammogram TiO 2 -NT dengan N/TiO 2 -NT (0,5M, 1M, 2M)
Degradasi fotokatalisis dari TiO 2 nanotube saja menunjukkan  aktivitas  fotokatalitik  di  bawah  iradiasi cahaya  tampak  karena  energi  yang  lebih  rendah  dari
cahaya  tampak  relatif  terhadap  energi  celah  pita  dari anatase N / TiO 2 -NT (Wawrzyniak et al., 2006). Untuk N / TiO 2 -NT,  rasio  degradasi  dapat  sangat  meningkat dibandingkan  dengan  fotolisis  TiO 2 nanotube .  Aktivitas fotokatalitik yang lebih tinggi dalam N / TiO 2 -NT terutama dapat  dikaitkan  dengan  peningkatan  penyerapan  cahaya tampak  dalam  pemisahan  elektron  dan  mengalami fotogenerasi oleh penyisipan doping N.
Pengujian  degradasi  Rhodamin  B menggunakan  sel fotoelektrokatalisis,  mengalami  penurunan  konsentrasi optimum  dilihat  dari  kemampuan  terbaik  TiO 2 nanotube maupun  N/TiO 2 dalam  mendegradasi  Rhodamin  B . Larutan Rhodamin B terdegradasi paling baik pada N/TiO 2 nanotube disinari  lampu visible , dengan persen degradasi mencapai  47,86%  selama  60  menit.  Hal  ini  bersesuaian dengan  teori  bahwa  TiO 2 yang  didoping  nitrogen  dapat memperbaiki  kinerja  fotoelektrokatalisisnya  di  daerah sinar visible (Pelaez M. et al., 2012).

## KESIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  telah berhasil  disintesis  TiO 2 bermorfologi nanotube dan  TiO 2 bermorfologi nanotube yang  didoping  nitrogen,  yang keduanya  memiliki  fasa  kristal  anatase.  Di  bawah iluminasi  sinar  tampak,  terhadap  senyawa  Rhodamin  B menunjukkan bahwa, N/TiO 2 nanotube mampu mendegradasi  zat  warna  lebih  baik  dibandingkan  dengan TiO 2 nanotube .  Hasil  aplikasi  fotodegradasi  pada  larutan Rhodamin B menggunakan sinar tampak untuk N/TiO 2 -NT memberikan  hasil  degradasi  sebesar  47,86%,  sedangkan TiO 2 nanotube  hanya  sebesar  25,49  %.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  TiO 2 nanotube  yang  didoping nitrogen  dapat  memperbaiki  kinerja  fotokatalisisnya  di daerah sinar tampak.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Dr.  Jarnuzi  Gunlazuardi  sebagai  pembimbing  sekaligus penulis  kedua  untuk  membimbing  penulis  selama penelitian.
Fakultas  MIPA-Universitas  Indonesia  bidang  kimia  yang memfasilitasi laboratorium.

## DAFTAR PUSTAKA
Antony, R. P., Mathews, T., Ramesh, C., Murugesan, N.,
Dasgupta,  A.,  Dhara,  S.,  Tyagi,  A.K.  (2012). Efficient  photocatalytic  hydrogen  generation  by  Pt modified  TiO2  nanotubes  fabricated  by  rapid breakdown  anodization. International  journal  of hydrogen energy 37, 8268-8276..
Aritonang, Anthoni B., Krisnandi K. Yuni.,  Gunlazuardi,
Jarnuzi.  (2018).  Modification  of  TiO 2 Nanotube Arrays  with  N  Doping  and  Ag  Decorating  for
Enhanced Visible Light Photoelectrocatalytic
Degradation  of  Methylene  Blue.  International journal on advanced science engineering information technology . volume 8 no. 1, ISSN: 2088- 5334.
Bai  J.,  Zhou  B.,  Li  L.,  Liu  Y.  (2008).  The  Formation
Mechanism  of  Titania  Nanotube  arrays  in Hydroflouric Acid Electrolyte. J. Mater Science, Sci. 43: 1880-1884
Liu  H.,  Liu  G.,  Shi  X.  (2010).  N/Zr-codoped  TiO 2 Nanotube  array:  Fabrication  Characterization,  and Enhanced  Photocatalitic  Activity.  Colloids  and Surface A: Physicochem. Eng. Aspects. 363: 35-40 Liu  H.,  Liu  G.,  Shi  X.  (2010).  N/Zr-codoped  TiO 2 Nanotube  array:  Fabrication  Characterization,  and Enhanced  Photocatalitic  Activity.  Colloids  and Surface A: Physicochem. Eng. Aspects. 363: 35-40. L.  Gomathi  Devi,  R.  Kavitha.  (2013).  A  review  on  non metal  ion  doped  titania  for  the  photocatalytic degradation  of  organic  pollutants  under  UV/solar light:  Role  of  photogenerated  charge  carrier dynamics in enhancing the activity Applied Catalysis B:  Environmental , Volumes  140–141 , August– September 2013 , Pages 559-587 .
Mohapatra, S.K., Misra, M., Mahajan, V.K., & Raj, K.S.
(2007). A Novel Method for the Synthesis of Titania Nanotubes  Using  Sonoelectrochemical  Method  and Its Application for Photoelectrochemical Splitting of Water.
Nicholas T. Nolan, Damian W. Synnott, Michael K. Seery,
Steven J. Hinder, Axel Van Wassenhoven, Suresh C. Pillai,  (2012).  Effect  of  N  -doping  on  the photocatalytic  activity  of  sol  –gel  TiO 2 , Journal  of Hazardous Materials , 211 -212, 88 -94.
Pelaez, M., Nolan, Nicholas T., et. al.. (2012). A review on the visible active titanium dioxide photocatalyst for environmental  applications. Applied  Catalysis  B:.
Environmental 125, 331-349. Elsevier
Prado,  A. G. S.,  Bolzon,  L.B.,  Pedroso,  C. P., Moura,
A.  O.,  Costa,  L.L.,  (2008).  Nb 2 O 5 as  efﬁcient   and recyclable    photocatalyst    for  indigo  carmine degradation, Appl Catal B , 82,219–224.
Ratnawati, Gunlazuardi, J, Slamet., (2015).  Development of titania nanotube arrays: The roles of water content and annealing atmosphere. Materials Chemistry and Physics xxx 1-8.
Regonini, D., Bowen, C. R., Jaroenworaluck, A.,  Stevens, R.  (2008). A  Review  Of  Growth  Mechanism,
Structure  And  Crystallinity  Of  Anodized  TiO 2 Nanotubes . J .  Materials Science And Engineering R . Surahman, H. (2014). Pengembangan Sel
Fotoelektrokimia Menggunakan Lapisan Tipis TiO 2 Nanotubes  Arrays  Tersensitasi  Cds  Nanopartikel pada  Substrat Plat  Titanium  untuk  Produksi
Hidrogen.  Progress  Report  Departemen  Kimia.
FMIPA UI.
Tang, Y. C., Huang, X. H., Yu, H. Q. & Tang, L. H. (2012).
Nitrogen-Doped  TiO 2 Photocatalyst  Prepared  by Mechanochemical Method: Doping Mechanisms and Visible  Photoactivity  of  Pollutant  Degradation. Hindawi Publishing  Corporation  International Journal  of  Photoenergy , Article  ID 960726,  10 pages.
Wawrzyniak, Beata., Morawski, Antoni W., Tryba, Beata.,
(2006). Volume 2006, Article ID 68248, Pages 1–8

## NOMENKLATUR
F/(R) arti dari faktor kubelka-Munk
K arti dari koefisien absorbsi S arti dari koefisien scattering R arti dari nilai reflektan yang diukur A arti dari konstanta proporsional Eg
arti dari energi gap (energi celah)
n
arti dari 1 (untuk transisi langsung yang diperbolehkan)

## BIOGRAFI PENULIS

## Ida Nur Apriani
Lahir  di  Jakarta,  26  April  1991.  Kuliah Pendidikan  D4  setara  S1  di  STMI  Jakarta dengan  judul  tugas  akhir  Efektivitas Nanokomposit  TiO 2 -Zeolit  alam  untuk degradasi  limbah  phenol.  Pernah  bekerja sebagai Quality Control Ink di PT. Inkote Indonesia sejak Februari  2013  s.d  Agustus  2014.  Kemudian  melanjutkan Pendidikan  S2  di  Universitas  Indonesia  dengan  Program Studi Kimia.dengan judul tesis Sintesis dan karakterisasi N doped TiO 2 nanotube serta uji aktivitas fotokatalisis untuk degradasi zat warna rhodamin B dan bekerja di Politeknik STMI Jakarta sebagai dosen tidak tetap dan teknisi laboran bidang program studi teknik kimia polimer sejak Agustus 2017 – hingga sekarang.